特集 焼成

放電プラズマ焼結（SPS）法によるセラミックス焼結の現状と将来性
Recent and Future Progress on Advanced Ceramics Sintering by
Spark Plasma Sintering（SPS）Method
Key-words：Spark plasma sintering, SPS, FGMs, Ceramics, Composite

ミックス系材料の研究開発は深化するに至らなかった．
現在の SPS 法は 1989 年に住友石炭鉱業（株）から発表されたものでパルス大電流と高加圧力を用いる新しいコンセプトに加えハードウェア・ソフトウェアが改良され粉体技術の研究と相まって大きく進化するに至った．SPS 法は型焼結法が基本であり，焼結型へ粉末原料を充填し，圧縮成形と同時に DC パルス大電流を印加して成形工程，緻密化と焼結工程をワンストロークの迅速短時間で行う．近年，再注目されている省エネ・環境低負荷型・迅速・反応性焼結・電磁エネル
ギー支援などを特徴とする新しい材料合成技術である．
セラミックス系／金属系ナノ材料，複合材料系の傾斜鴇田機能材料や CNT/CNF-金属系複合材料，また硬質材

正雄

Masao TOKITA（SPS R&D Center, NJS Co., Ltd）

料，電子材料，熱電変換材料，バイオ材料他さまざまな分野でその有用性が実証されてきている 2）～7）．
図 1 に示すごとく，1990 年以降セラミックス学会
等材料関連の学術界で，SPS 法を用いた研究発表が登

1. はじめに場し始め 2000～2010 年の間に急増し，今日では粉体放電プラズマ焼結（SPS: Spark Plasma Sintering）

粉末冶金学会，日本金属学会等に置いても頻繁に論文法の原型は 1960 年代初頭に登場したパルス電流を粉発表が見られるようになった．海外学会での論文発表

末固化に応用するという思想に基づき日本のジャパッや特許出願件数の増加も顕著である．SPS 法はナノ材

クス社より発表された純国産技術の放電焼結加工法で料，各種複合系材料への適応性が極めて高く 8）～12），例

1）

ある ．当時は「金属材料を瞬時に高密度に焼結する」

えば 6～7nm の CeO2 等セラミックス原料粉に 1GPa

金属加工の革命と言える画期的な新手法であると紹介の高加圧力をかけ粒成長抑制し 10～15nm の高密度ナされた．1968 年には米国ロッキードミサイル社へ特ノバルク体へ固化でき注目されている 13）．1960 年代

許技術輸出し産業界で大きく取り上げられベリリウムに研究された瞬間大電流焼結法（Flash Sintering）技やチタン合金などの迅速焼結技術として注目を浴びた．

術も最近は見直され，日本では目立っていないが，ロし か し な が ら， そ の 再 現 性・ 量 産 性 に 問 題 が あ り

シア，米国，ポーランド，インド，イタリアなどで活1980 年代初め頃にはほとんど研究開発成果の発表は発に基礎研究が進んできていて興味深い．本稿では目にすることがなくなった．この間，セラミックス焼SPS 法の概要およびセラミックス焼結の現状と将来性結に関しての応用も行われてきたが，金属系構造材料について紹介する．

や磁性材料などの材料研究が主体であったためセラ

図1

主要材料学会における SPS を用いた研究発表件数の推移© 日本セラミックス協会
セラミックス49（2014）No. 291

2. 放電プラズマ焼結法の特徴と加工原理
従来焼結法に比べ SPS 法の大きな特徴を列記すると以下の通りである．これらの効果により新たなセラミックス焼結分野を開拓することができると考えられている．
（1）迅速焼結が可能である．
…従来法に比べ焼結時間が 1/20～1/100．
（2）微細組織構造制御焼結が可能である．
…粒成長抑制が容易でナノ粉末をナノ結晶構造で固化．

図2（3）温度傾斜焼結が可能である．

放電プラズマ焼結装置の基本構成図…セラミックス－金属系など傾斜機能材料の焼結に好適．
（4）固相焼結が容易である．
…焼 結助剤なしで SiC，WC など高温セラミックスの高密度焼結が可能．
（5）低温焼結が可能である．
…アモルファス材やキューリー点以下での磁性材料の焼結が容易．
（6）反応焼結・電磁場支援プロセスで熱・圧力・時間以外の焼結駆動力を有し独特な焼結が可能．
（7）その他，擬 HIP-SPS 焼結，SPS-磁場焼結，SPSマイクロ波焼結など組み合わせ焼結が可能．

図3

研究用中型 SPS 装置（日本／シンターランド社製）（最大加圧力 150KN/ 最大パルス電流出力 7500A 仕様）

SPS 装置の基本構成を図 2 に示す． 標準タイプの
SPS 装置は①焼結機本体②パルス電源ユニット③操作

きなものでも 1 時間乃至 2 時間以内程度の短サイクル制御ユニット④真空ユニット⑤冷却水制御監視ユニッで高品位な高密度焼結体が得られる．SPS 焼結温度は

トの 5 つの部分で構成されている．

およそ 100～200K 程度内部より低い温度となる．SPS

SPS 法は通常円筒状グラファイト（黒鉛）製焼結型

法は物質粒子間の表面拡散現象が支配的プロセスで，に粉末を充填し，およそ 20～100MPa 程度の縦 1 軸加この反応性急速昇温効果や電界拡散効果（Electro-圧下で直接その圧粉体粒子間隙に 4～20 ボルト程度（通migration）が寄与し，最近の研究では非平衡 MA 粉常 10V 前後）の低電圧，平均出力電流 500～40,000 ア

末のナノ SiC 焼結 5）や TiO2 では優先的結晶配向性がンペアのパルス状 ON-OFF 直流大電流を連続的に印変わる効果 14）などが判明している．

加する．熱的，機械的，電磁的エネルギーを焼結駆動力とし焼結加工を行う自己発熱方式を基本としている．

3. SPS によるセラミックスへの応用例

図 3 は第五世代型のワンボックス・AC サーボモータ

SPS 高温短時間焼結はセラミックス材料のホットプ式中型標準 SPS 焼結装置の外観写真である．この他レス焼結法（HP），熱間等方加圧焼結法（HIP）と異縦 1 軸加圧構造以外に上下・左右多軸通電加圧型やグなる新しい焼結特性と効果が期待できる．Al2O3，ローブボックス付ナノ精密焼結装置型，全自動生産シZrO2，TiO2，SiO2，MgO，CeO などの酸化物系，WC，ステム型などがある．焼結型材種はダイス鋼型，超硬SiC，B4C，TaC，TiC の炭化物系，TiB2，HfB2 など型，セラミックス型を使う場合もある．加圧力は無加硼化物系，Si3N4，TiN，AlN の窒化物系セラミックス

圧あるいは 100MPa 以上～ 1GPa 程度まで高圧力を負など総じて微細組織構造・高密度焼結が可能である．

荷する場合もある．一般的には毎分 20～200K 程度の

図 4 に代表的な各種セラミックス焼結体と SPS 焼結昇温速度で利用され，500～1000K/分の超急速昇温も条件例で SPS 加圧力，昇温時間，SPS 焼結温度およ可能である．試料片が小さいφ20～30mm では数分～び保持時間を示す．SPS 法では焼結助剤を一切含まな20 分程度の昇温・保持時間で，φ100mm を超える大い固相焼結が容易なことは大きな特徴であり，従来法

92

セラミックス49（2014）No. 2

100MPa, 1423K, 99.18%TD

図4

各種セラミックスの SPS 焼結体に比べ極めて微量の助剤添加でも良好な緻密体が得られる．従来法と比べ機械的性質に優れた構造セラミックスの作製ができる．電子材料系機能性セラミックス
では，微細組織で焼結固化することにより隣接する結晶粒界が増え電子特性の向上が図れる．また，粒子相互の表面層のみで拡散結合させ粉末粒子内部の変質を最小限に留め，かつ界面に不適切な生成物や不純物が30MPa, 1473K, 98.3%TD
図51423K，100MPa/1473K，30MPa の Al2O3 破面の SEM
写真

図6

SPS と HP-SiC 焼結体の相対密度と焼結温度の関係

3.2

炭化物系セラミックス SiC の SPS 焼結と機存在しないように焼結すれば，出発原料粉末自体の持つ特性を最大限引き出すことが可能となる．透光性アルミナや誘電体・熱電半導体など電子セラミックスへの応用が期待されている．以下 Al2O3，SiC セラミックス焼結での特徴および応用例等を紹介する．
3.1

酸化物系セラミックス Al2O3 の微構造

SPS 法 を 用 い Al2O3，ZrO2，TiO2，SiO2，MgO，CeO など酸化物系セラミックスおよびそのコンポジット材料で多くの研究が行われてきている．副成分は
Y2 O3，c-BN，TiN，SiC，ZrB2，TiO2，CaSiO3，CNT，HAP 他など多種多様である．SPS 法は粒成長を最小限に抑制しナノ粉末材料をナノサイズのまま固化可能である． 例えば， 一次粒子径 37nm の超微粒
γ-ナノ Al2O3 粉末および平均粒径 0.2 と 0.5μm のαAl2O3 を用い昇温速度 60～1500K/min，SPS 焼結温度
873K～1773K，加圧力 49MPa と 690MPa で焼結体作

械的性質製し，その緻密化状況・微細組織変化・相変態と各焼0.28μm β-SiC＋3mass％ Yb2O3-5mass％ Al2O3 粉末結パラメータとの関係調査および原料粒径 100nm のを用い SPS 焼結体の緻密化状態と機械的性質について

市販高純度ナノα-Al2O3 粉末での比較評価を行った．

ホットプレス焼結体との比較を行った．加圧力 30MPa，

図 5 に結晶粒径 200～300nm，99.18％ TD の微細組織・

SPS 昇温速度 100K/min，HP 昇温速度 70K/min である．

高密度ナノα-Al2O3 バルク体を SPS 焼結温度 1423K，

図 6 に SPS 処理 2023K で 98％以上の高密度 SPS 焼結

加圧力 100MPa で得た例を示す． 同粉末を 1473K，体が得られ HP 焼結体では 2173K にて同等密度の関30MPa，50～100K/min 処理で若干粒成長は進むが係を示す．図 7 から 2073K SPS 焼結体の最大室温曲98.3％ TD 高密度体を得た．すなわち，SPS 法は所望げ強度，ビッカース硬さ／破壊靱性（図示せず）はの物性・微構造に合わせた諸焼結条件選択が重要であ720MPa，25GPa および 4.0MPa・m1/2 で，SPS 焼結体

り，適正な選択によって粒成長抑制と高密度化を同時は 2273K HP 焼結体最良の 640MPa，23.5GPa およびに実現できる．

3.5MPa・m1/2 と比べ良好であった．一方，図 8 の SEM

セラミックス49（2014）No. 293

写真で 2073K SPS 焼結体は 2273K HP 体より粒成長（図示せず）を行いアモルファス状不規則構造 3C 型しているにかかわらず HP 焼結体より高強度を示し界の存在を見いだした．この不規則構造が SPS 処理後面の結合強度が高い．この SPS 焼結メカニズムを明の SPS 焼結体では SiC 焼結体結晶粒径が大きくなっらかにするため XRD（図 9）およびラマン分光分析ても高い結合強度を有する結果をもたらしたことを示唆している 10）．SPS 法では相変態制御することで新しい機能性材料の創製が可能となる．
3.3

Si3N4-Al2O3 系複合材料の耐摩耗焼結部品

図 10 は SPS 法により商品化された Si3N4-Al2O3 系複合材料ファインセラミックス焼結部品の代表的事例である．ホモジナイザ耐摩耗部品として利用されている．SPS 法の特徴のハイスピード焼結で出発原料の粒成長がほとんどなく，またマイクロポアや焼きムラもなく相対密度 99～100％に緻密かつ硬さ 20GPa 以上という高硬度な焼結体が得られている．型設計によりリング状，円筒状，凸形状等のニヤネットシェープ成形がグリーン体成形の中間工程なしで直接焼結ができ
図7

SPS と HP-SiC 焼結体の室温曲げ強度と焼結温度の関係

る．およそ 0.2～0.3mm 程度の研削仕上シロを残し，精度よく高密度に SPS 焼結される．SPS 加工条件は，加圧力 30～50MPa，SPS 焼結温度 1673～1873K， 昇温・保持焼結時間 15～20 分である．高硬度ファイン
セラミックスの後加工工程が簡略化でき製造コストの大幅削減を達成した例である．
3.4

ブラスト装置用 Al2O3/B4C 系セラミックスノ
ズルへの応用図 11 は直径φ30/15mm（I.Dφ6）×60mm（長さ）上下異形テーパ状サンドブラスト装置用 Al2O3 ノズル

図8

図994

SEM 像（エッチング面）（a）SPS 焼結体 SiC（2073K，30MPa）（b）HP 焼結体 SiC（2273K，30MPa）

SiC 原料粉末，SPS 焼結体，HP 焼結体の X 線回折

図 10

Si3N4-Al2O3 複合系ファインセラミックス・ホモジナ
イザ部品

図 11

上下異形テーパ状サンドブラスト装置用 Al2O3 ノズ
ル製品例

セラミックス49（2014）No. 2

例である．ウォータブラスト装置は，流体にアルミナ

3.6

傾斜機能材料（FGMs: Functionally GradedMaterials）への応用（Al2O3）粒子等の硬質粉末セラミックス材料を研磨剤として混入し，所定の圧力を加えて噴射ノズルより吹SPS 法は温度傾斜焼結が可能なため傾斜機能材料をき付け，洗浄やバリ取りなどを行う．研磨剤による損合成する上で極めて有効な手段である 7），12）．図 13 は耗と破損を最小限に防ぐためノズル材料には高い耐摩ZrO2（3Y）/SUS410L のセラミックス－金属系熱応力耗性と強度が要求される．Al2O3 系，B4C 系材料につ緩和型 FGMs で，表面はセラミックス 100％，裏面金いてノズル形状を SPS 法の三次元ネットシェープ成

属 100％で中間層にセラミックスと金属の混合組成濃形で相対密度ほぼ 100％の焼結体作製が可能となり，度が段階的に変化した超耐熱材料である．ZrO2-SUS後加工の研削・研摩仕上げ工程の削減に成功した．ノ系，ZrO2 /TiAl 系，ZrO2 /Ni 系，Al2 O3 /SUS 系，

ズル製品の内・外径許容寸法公差±0.1～±0.2mm に

Al2O3/Ti 系，TiB2/Ti 系，Al2O3/Ti-6Al-4V，WC/対し得られた SPS 焼結体は十分許容公差内の精度でCo 系，WC/SUS 系，WC/Ni 系，Cu/SUS 系，SiO2ある．表面粗さは Ra0.34～0.36μm の鏡面を有し，ビッガラス／SUS，W 系，アパタイト／Ti 系，ポリイミ

カース硬さは B4C で約 29GPa，Al2O3 約 20GPa と極ド樹脂／Al 系，ポリイミド樹脂／Cu，フェノール樹めて良好な結果であった．従来市販焼結品に比べおよ脂／Cu 系他，Si3N4 複合材の相変態無段階傾斜などさ

そ 10 倍以上の長寿命が得られている．

まざまなバルク状 FGMs 創製に成功している．

3.5

バインダレス超硬 pure-WC 非球面レンズ金型

3.7

大形セラミックス材料の均質 SPS 焼結技術への応用

SPS 法では急速加熱・迅速焼結を特徴とするため

図 12 に WC 焼結体素材および研削・研摩仕上げし「大形化・均質焼結」は加工技術・ノウハウ開発の代たスリーブ／上下パンチ 3 点セットのガラスレンズ金表的課題である．φ15～50mm 以下程度の小片試料作

型外観写真例を示す．近年，結合剤（バインダ）の製では比較的容易に均熱化が得られるためこの種の問Co や Ni を全く含まないバインダレス WC 超硬（炭題は顕在化しない．しかしながらφ100～350mm の大化タングステン）は，高温特性，耐摩耗性，熱膨張率形材料ではバラツキが生じる．材料の熱伝導率，粒子に優れ，デジタルカメラや携帯電話用非球面ガラスレの再配列，均等プレス加圧力負荷，接触面積周長などンズ成形金型として使用されている．200nm 以下のに起因し偏荷重と偏熱現象が発生しやすく迅速・均質超微粒 WC 粉末を出発原料とし Cr3C2，VC，TiC な焼結に困難さが伴う．とくにセラミックス系 1400～どの粒成長抑制添加剤等はなく，フリーカーボンとの2700K 領域での大形高温焼結に関する SPS 焼結検証

反応焼結を利用した WC 単相 SPS 焼結体は，市販バデータは未だ少ない．実用化のため適正な SPS 加工

インダレス超硬と比べ高い耐酸化性，Hv2600 の高硬ノウハウと機械メンテナンス技術の蓄積が重要である．

度，低熱膨張率を特長に多くの光学レンズメーカ，カ対象材料厚さ（長さ）と均熱・均質焼結への影響問題

15）．10nm 以下のナも縦単軸加圧機構上の課題であり，多軸・多段押し構ノ面粗さを必要とするレンズ面の仕上性・転写性にナ造など各種カスタム SPS 装置の開発も望まれている．

ノ結晶構造の微細組織焼結体は高い評価を得ている．

現在のところ，図 14 に示す直径 300mm まで均質・SPS 法は固相焼結が容易という代表例のひとつでもあ

高密度 Al2O3 焼結体（R.D.98％以上）の作製が可能とる．

なっている．

メラメーカへ現在納入されている

図 12

pure-WC 非球面ガラスレンズ金型材料と成形レンズ例

セラミックス49（2014）No. 2

図 13

ZrO2（3Y）/SUSFGM（左／ 6 層，右／ 21 層構造）

95

文

図 14

φ300mm 大形 Al2O3 焼結体（相対密度：98～99％）

4. まとめと今後の展望
SPS 技術の概要およびセラミックス材料を中心にSPS 応用例を紹介した．
SPS を“モノづくり”の生産・開発支援ツールとし活用するには①システム技術（ハードウェア）②プロセス技術（ソフトウェア）③粉体技術を「三位一体」のコンセプトで同時並行的に最適化を図る研究開発を

献

1） K. Inoue, U.S. Patent No.3241956（1966 registered/1962
filed）.
2） 鴇田正雄，粉体工学会誌，30，790-804（1993）.
3） 鴇田正雄，高温学会誌，31，215-224（2005）.
4） M. Tokita, Ceramic Transaction, 194, 51-60（2006）.
5） Z. A. Munir, U. Anselmi-Tamburini and M. Ohyanagi,
Journal of Materials Science, 41, 763-777（2006）.
6） S. Grasso, Y. Sakka and G. Maizza, Science and Technology of Advanced Materials, 10, 053001（2009）.
7） M. Tokita, Advances in Science and Technology, 63, 322331（2010）.
8） T. Takeuchi, M. Tabuchi, Y. Suyama and H. Kageyama, J.
Am. Ceram. Soc., 82, 939-943（1999）.
9） Z. Shen, M. Johnsson, Z. Zhao and M. Nygren, J. Am.
Ceram. Soc., 85, 1921-1927（2002）.
10） M. Tokita, N. Tamari, T. Takeuchi and Y. Makino, J. Jpn.
Soc. Pow. Powder Metallur., 56, 788-795（2009）.
11） Y. Makino, K. Mizuuchi, M. Tokita, Y. Agari et al., Materials Science Forum, 6, 38-642, 2091-2096（2010）.
12） 鴇田正雄，金属，「傾斜機能材料特集」，83，529-536（2013）.
13） U. Anselmi-Tamburini, J. E. Garay and Z. A. Munir,
Scripta Materialia, 54, 823-828（2006）.
14） 鴇田正雄，巻野勇喜男，三宅庄司，川原正和，姜文圭，斎藤英純ほか，日本国特許第 4081357 号（2008）.
15） 鴇田正雄，工藤治彦，日本国特許第 3935029 号（2007）.

行うことがキーである．また SPS はアイデアひとつで特許性の高い新しい製品を生み出すことができるので着想が重要と言える．大量生産に原材料コストは大きなファクタであり如何にローコストパウダで所望の性能の焼結体を得るかを追求する．今後 SPS プロセスが幅広くセラミックス産業界の生産手段とし発展するためには，生産タクトタイム，ランニングコスト，メンテナンスコストを含め最終製品コストに見合った生産設備，連続・安定／安全操業可能で，かつ大型化・自動化・量産化・NC（数値制御）化などより一層の「ハードシステム技術の開発と確立」が必要であろう．

96

筆 者 紹 介鴇田 正雄（ときた まさお）
1968 年～ジャパックス（株）／住友石炭鉱業（株）
にて放電・電解現象を利用した材料合成法の研究
および SPS 装置開発・各種新素材開発と事業化に従事，NEDO 日米国際共同研究「SPS 法による傾斜機能材料開発」プロジェクトリーダー，大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学後期博士課程修了． 現在（株）NJS 専務取締役 SPS センター長，工学博士．専門は SPS 焼結，傾斜機能材料．
［ 連 絡 先 ］ 〒 222-0033 横 浜 市 港 北 区 新 横 浜2-14-8 オフィス新横浜ビル 3F （株）エヌジェー
エス 専務取締役 SPS センター長
E-mail：tokita@njs-japan.co.jp

セラミックス49（2014）No. 2